Тўйинганлик коэффициенти ва модуллар

|
Тўйинганлик коэффициенти ва модуллар
|
bet | 7/10 | Sana | 14.05.2024 | Hajmi | 1,06 Mb. | | #233834 |
Bog'liq 2–mavzu Sement ishlab chiqarilishda foydalaniladigan xom ashyo aralashmasiТўйинганлик коэффициенти ва модуллар: Тўйинганлик коэффициенти ва модулларнинг бирликлари амалда кулсиз ёнилғидан фойдаланилганда хом-ашё аралашмаси ва клинкер учун ўзаро тенг натижаларни кўрсатади.
Тўйинганлик коэффициенти. Хом ашё аралашмаси таркибидаги алюминий оксиди -Al2O3, темир оксиди - Fe2O3 ва сульфат кислотаси ангидрид -SО3 ларини С3А, С4АF ва СаSО4 гача тўйинтирлгандан ортиб қолган кальций оксиди - (СаО) миқдорини, кремний оксиди -SiO2 ни С3S гача тўйинтириш учун лозим бўлган кальций оксиди – (СаО) миқдорига бўладиган нисбати тўйинганлик коэффициенти (ТК) дейилади. Клинкер куйдириш жараёнида маълум миқдорда эркин ҳолда қоладиган кальций оксиди - СаО ва кремний оксиди SiO2 миқдорларини ҳисобга олган ҳолда туйинганлик коэффициенти қуйидаги формула асосида ҳисобланади:
2.1.
Силикатли модул (n). Клинкер хом-ашёси ва клинкер таркибидаги кремний икки оксидининг алюминий уч оксиди билан темир уч оксиди йиғиндисига бўлган, фоизлардаги нисбатни ифодалайди. Силикатли модул (n) – рус тилида чоп этилган адабиётларда кремнезёмистий модул ибораси билан талқин қилинади. Силикатли модул (n) – қуйидаги формула билан ҳисобланади:
2.2. ,
Алюминатли модул (р). Клинкер хом-ашёси ва клинкер таркибидаги алюминий уч оксидининг темир уч оксидини фоизлардаги нисбатини ифодалайди. Алюминатли модул (р) – рус тилида чоп этилган адабиётларда глинозёмистий модул ибораси билан талқин қилинади. Алюминатли модул (n) – қуйидаги формула билан ҳисобланади:
Хом ашё аралашмаси тўйинганлик коэффициентини ҳисоблашда анча қулайроқ ва соддароқ бўлган формуладан ҳам фойдаланиш мумкин.
Одатда хом-ашё аралашмаси таркибини ҳисоблашда ТК, n ва р –ларнинг белгиланган миқдори ҳисобга олинади. Хом-ашё аралашмаси тайёрлашда ишлатиладиган унсурлар сони белгиланган модули таснифлар сони бир миқдорга кўп бўлиши лозим. Шунинг учун (ҳисоблаш учун қабул қилинган барча модуллар: ТК, n ва р - ларга мутаносибликда) қатъий белгилаган таркибдаги клинкерни ишлаб чиқариш учун тўрт унсурли хом-ашё аралашмаси тайёрлаш лозим. Аксарият ҳолларда уч унсурли хом – ашё аралашмаси ишлатилади. Бу вазиятда модулларнинг икки параметри ТК ва n ёки ТК ва р – ларнинг миқдори ҳисобга олинади.
Қумланганроқ хом-ашё унсурларидан фойдаланиб хом-ашё аралашмаси тайёрланадиган бўлса ТК ва n - лардан фойдаланиш, агар нисбатан тозароқ таркибдаги оҳактош ва тупроқлардан фойдаланиладиган бўлса ТК ва р –лардан фойдаланиш тавсия қилинади. Цемент клинкери хом – ашё аралашмаси ўта тоза ва соф таркибли оҳактош ва тупроқлардан тайёрланадиган ҳолларда хом-ашё аралашмаси таркибини ҳисоблаш учун нисбатан соддароқ, яъни оҳактош титри ва Fe2O3 миқдори билан созлаш усулдан фойдаланиш тавсия этилади.
Қаттиқ ёнилғидан, ҳамда икки томонлама хом-ашё билан таъминлаш схемасидан фойдаланилиб портландцемент клинкери куйдириш учун хом-ашё аралашмаси таркиби ҳисоблашда қаттиқ ёнилиғи ёниши жараёнида ажраб матерал устига қўнадиган кул таркиби ёки печнинг иссиқ қисмидан пуркаладиган компонент таркиби ҳам ҳисобга олиниши лозим.
Портландцемент хом-ашёси аралашмаси таркибини ҳисоблаш жараёнида қуйидаги 2.3-жадвалида келтирилади ва бунда умум амалиётда қабул қилинган қисқартирилган белгилардан фойдаланилади. Портландцемент хом-ашёси аралашмаси таркибини ҳисоблаш жараёнида бажариладиган барча ҳисоблар 0.01 % аниқликда амалга оширилиши лозим.
|
| |